29 

 parecido liasta el presente que se pudiera obtener aluminio 

 por medio de la pila en licores acuosos, y seguiria creyendo 

 de un modo absolulo en esa imposibilidad, silosbrillantes es- 

 periraentos de Mr. Bunsen sobre la produccion de sodio no 

 hubiescn hecho vacilar mis convicciones. Debo no obstan- 

 te decir, que todos los procedimientos de este genero que se 

 ban publicado raodernamente para la preparacion del alumi- 

 nio, no me ban dado ningun resultado. 



))Por medio del cloruro doble de aluminio y de sodio 

 [Al'Cl^ , NaCl) de que be hablado anteriormente, es como se 

 efectua esta descomposicion. Preparase el bafio de aluminio 

 tomando dos partes en peso de cloruro de aluminio y una de 

 sal marina seca y pulverizada. Mezclase todo en una capsula 

 de porcelana caldcada basta cerca de 200°. De alii a poco se 

 efectua la combinacion con desprendimiento de calor, y se ob- 

 tiene un liquido muy fluido a 200", y se fija en esta tempera- 

 lura. Introducese en un crisol de porcelana barnizada, que se 

 manliene a una temperatura de cerca de 200" poco merios 

 por medio de unas brasas de carbon. El eleclrodio negativo 

 es una lamina de plalino sobre la cual se deposita el aluminio 

 mezclado con la sal marina bajo la forma de una costra gris. 

 El electrodio positivo esta constiluido por un vaso poroso per- 

 fectamente seco, que contiene cloruro de aluminio y de sodio 

 fundido, en el que se sumerje un cilindro de carbon que atrae 

 la electricidad. Aqui es a donde se trasladan el cloro y un 

 poco de cloruro de aluminio procedentes de la descomposicion 

 de la sal doble. Este cloruro se volatilizaria inutilmenle si 

 no se afiadiera sal marina en el vaso poroso. El cloruro do- 

 ble y fijo se reconstiluye y cesa el bumo. Un pequeno niime- 

 ro de elementos (dos en ultimo termino) son necesarios para 

 descomponer el cloruro doble , que no opone sino una muy 

 debil resistencia a la electricidad. Levantase la plancba de 

 platino cuando se ve que esta suficientemente cargada de de- 

 posito metalifero. Dejase enfriar, rompese prestamente la ma- 

 sa salina, y vuelve a introducirse de nuevo la plancha en la 

 corriente. Introducese un crisol de porcelana en olro de tier- 

 ra , y se funde la materia bruta que se ha desprendido del 

 eleclrodio. Despues de fria se trata por medio del agua, que 



